165 



SiO^ 



0.20 



Al,0,(Fe.O,) 



80.60 



Cr^O, 



1.24 



Щ0 



19.11 



101.15 



Desværre spildtes noget af den Opløsning, hvori Jernet 

 skulde have været titreret, men saa meget kunde med Sikkerhed 

 skjonnes, at der fandtes nogle Procent Jern. Dette er i Ana- 

 lysen opfort som Tveilte sammen med Lerjord, men maa natur- 

 ligvis i Virkeligheden findes som Forilte, hvilket ogsaa forklarer 

 Overskuddet i Procentmængden. I en foreløbig Analyse, hvortil 

 anvendtes 0.4805 Gram, fandt jeg 19.57 pCt. Magnesia. Lægges 

 altsaa til c. 19 Procent Magnesia nogle Procent Jern, vil man 

 faae mellem 20 og 30 Procent (eller maaske lidt mere) stærke 

 Baser i Forbindelse med henved 70 pCt. Lerjord og 1 pCt. 

 Chromtveilte , hvorfor jeg ikke tager i Betænkning at erklære 

 Mineralet for en virkelig ch romfar vet Spinel. 



Jeg har endvidere undersøgt hele Bjergarten, idet først 

 Graphiten blev glødet bort i en Iltstrøm og bestemt som Kul- 

 syre. Derved fandt jeg: 



Graphit 6.78 



Rest 93.22 



100.00 



Resten var i Virkeligheden mindre, og altsaa Glødningstabet 

 belydeUgt større, nemlig 10.28 pCt. ; der maa altsaa være bort- 

 gaaet andet end Kulstof. Resten blev sønderdelt med kulsurt 

 Natron og havde følgende Sammensætning: 



&iO^ 



39.75 



Ål, 0., 



26.08 



Cr^O^ 



1.23 



1^,0, 



1 2.33 



CaO 



12.01 



MgO 



4.51 



